- 40 
les joints de texture. Les segments produits par cette divi¬ 
sion laissent voir à leur surface des enduits ou de petites 
concrétions formées par la même matière qui compose le 
minéral : souvent ces concrétions paraissent comme en¬ 
duites de vernis. 
Enfin, dans le minéral altéré, on aperçoit dans les fentes, 
de petits globules à texture fibro-radiée, rappelant ceux de 
la Wavellite. Nous en reparlerons plus loin. Quelques fois 
la cassure produite sur la tranche laisse apercevoir des 
irisations. 
La Richellite a une dureté comprise entre 2 et 3 : sa 
densité moyenne est représentée par le chiffre 2. Sa téna¬ 
cité est très faible. 
‘ Caractères chimiques. — 1° Chauffée à 100°, la Richel¬ 
lite perd 23,33 % d’eau sans changer sensiblement de cou¬ 
leur. Si l’on fait cet essai dans un tube à réaction, on peut 
constater que l’eau ainsi obtenue est neutre et que le verre 
n’est nullement attaqué. 
2° Chauffée dans un tube fermé sur une lampe à alcool, 
une vive réaction se produit, il se dégage de l’eau et de 
l’acide fluorhydrique. Le verre est fortement corrodé. La 
perte par calcination est alors de 35,54 °/ 0 ; le résidu 
est devenu rouge brun. Nous sommes même parvenus, 
quoique difficilement, à cause de la difficulté de la manipula¬ 
tion, à graver des caractères sur un verre de montre, sans 
le secours d’un acide , en chauffant tout simplement la 
matière. 
Remarque. — Nous avons déterminé la perte à 100° en 
chauffant, dans deux essais différents, la matière dans 
l’étuve, pendant douze heures. Ce n’est qu’au bout de ce 
temps que les pesées devenaient concordantes. 
3° Au chalumeau, la Richellite fond facilement en émail 
faiblement magnétique, noirâtre. On peut représenter son 
degré de fusibilité par le chiffre 2. 
